## PEMANFAATAN LIMBAH SERAT TALI BENESER DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON
Afifah Agnia 1 , Kusno Adi Sambowo 2 , Sittati Musalamah 3
1,2,3 Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya No. 11, DKI Jakarta, 13220, Indonesia E-mail: Kusno_as@yahoo.uk

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan limbah serat tali beneser (strapping band) dalam meningkatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan ukuran penampang serat 2-3 mm dan panjang 60 mm dengan variasi penambahan serat 0 kg/m 3 , 0,25 kg/m 3 , 0,5 kg/m 3 , 0,75 kg/m 3 , dan 1 kg/m 3 beton. Kuat tekan  rencana,  yaitu  30  MPa.  Benda  uji  berbentuk  silinder  ukuran  150  mm  x  300  mm  dengan  perencanaan pembuatan  beton  mengacu  pada  SNI  03-2834-2000.  Hasil  pengujian  dengan  penambahan  serat  tali  beneser (strapping band) pada kuat tekan beton dengan variasi 0 kg/m 3 , 0,25 kg/m 3 , 0,5 kg/m 3 , 0,75 kg/m 3 , dan 1 kg/m 3 secara  berturut-turut  adalah  12,55  MPa,  8,87  MPa, 16,608  MPa,  11,418  MPa,  dan  12,644  MPa dengan nilai optimum  kuat  tekan  beton  sebesar  16,608  MPa  pada  variasi  penambahan  serat  0,5  kg/m 3 .  Sehingga  dari keseluruhan nilai kuat tekan yang didapat, tidak ada benda  uji yang mencapai kuat tekan rencana. Sedangkan untuk hasil pengujian kuat tarik belah berturut-turut adalah 1,42 MPa, 0,8 MPa, 1,53 MPa, 1,06 MPa, dan 1,13 MPa dengan nilai kuat tarik belah optimum sebesar 1,53 MPa pada variasi penambahan serat 0,5 kg/m 3 .
Kata kunci: beton serat, tali beneser, strapping band, kuat tekan, kuat tarik belah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  utilization  of  fiber  rope  waste  (strapping  band)  in  increasing  the compressive strength and tensile strength of concrete with fiber cross-section size of 2-3 mm and length of 60 mm with variations in the addition of 0 kg/m 3 , 0,25 kg/m 3 , 0,5 kg/m 3 , 0,75 kg/m 3 , and 1 kg/m 3 concrete .the compressive strength of the plan is 30 MPa. The specimen is cylindrical size 150 mm x 300 mm with concrete making planning refers to SNI 03-2834-2000. The results with the addition of rope fibers (strapping band) shows the compressive strength of variations 0 kg/m 3 , 0,25 kg/m 3 , 0,5 kg/m 3 , 0,75 kg/m 3 , and 1 kg/m 3 respectively are 12,55 MPa, 8,87 MPa,  16,608  MPa, 11,418  MPa  and  12,644  MPa  with  the  optimum  value  of  concrete  compressive  strength  of 16,608  MPa  at  variations  of  the  addition  of  0,5  kg/m 3 of  fibers.  Thus  from  all  the  compressive  strength  values obtained, there are no concretes that reaches the compressive strength of the plan. Whereas the results of tensile strength test are 1,42 MPa, 0,8 MPa, 1,35 MPa, 1,06 MPa and 1,13 MPa respectively with the optimum tensile strength value of 1,53 MPa in variations of addition of 0,5 kg/m 3 fibers.
Keywords : fiber concrete, wasted fiber rope, strapping band, compressive strength, tensile strength
Pemanfaatan Limbah Serat… (Afifah/ hal. 51-56)

## PENDAHULUAN
Beton  didefinisikan  sebagai  campuran antara semen, air, agregat (halus dan kasar), dan  campuran  lainnya,  yang  terkadang ditambahkan untuk memodifikasi sifat-sifat tertentu (Surahyo, 2019). Beton merupakan bahan  konstruksi  yang  sangat  umum digunakan  pada  struktur  bangunan  seperti gedung,  jembatan,  jalan  dan  lain-lain.  Hal ini  dikarenakan  beton  memiliki  kelebihan seperti  relatif  murah,  mudah  dalam pengerjaan  dan  perawatannya,  mudah dibentuk,  dan  tahan  terhadap  perubahan cuaca,  api,  dan  korosi.  Berdasarkan  sifat mekaniknya,  beton  memiliki  kelebihan, yaitu memiliki kuat tekan yang tinggi yang dapat  diperoleh  apabila  cara  pemilihan, perencanaan,  dan  pengawasan  dilakukan secara teliti terhadap komponen penyusunnya. Namun, beton  juga memiliki kelemahan dalam menahan gaya tarik, kuat tarik beton hanya berkisar 9%-15% dari nilai kuat  tekannya.  Sehingga  menyebabkan beton  memiliki  sifat  getas  dimana  beton akan  segera  mengalami  retak  apabila mendapatkan  gaya  tarik  yang  terlalu  besar (Mulyono, 2004) .
Dalam  industri  konstruksi,  beton  pada umumnya  digunakan  dalam  pembangunan gedung,  jembatan,  dan  konstruksi  jalan. Perkerasan jalan berdasarkan jenisnya dapat dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu  perkerasan lentur,  perkerasan  kaku  dan  perkerasan komposit.  Perkerasan  lentur  merupakan konstruksi perkerasan jalan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat, perkerasan  kaku  merupakan  konstruksi perkerasan jalan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikat, sedangkan perkerasan komposit merupakan kombinasi dari  perkerasan  lentur  dan  kaku  (Lestari, 2013).
Pada perkerasan kaku, konstruksi yang digunakan  adalah  beton. Kuat tarik merupakan dasar perhitungan yang ditinjau dalam perhitungan perkerasan kaku. Namun,    beton  memiliki  kuat  tarik  yang rendah  sehingga  diperlukan  inovasi  guna meningkatkan  kuat  tarik  beton.  Salah  satu
cara  untuk  meningkatkan  kuat  tarik  beton adalah dengan menambahkan serat ke dalam campuran beton. Selain  meningkatkan kuat tarik,  kelebihan  dalam  penambahan  serat dapat mencegah terjadinya retak awal akibat hidrasi, tahan terhadap beban kejut ( impact ) dan  kelelahan  ( fatigue ),  mengurangi  susut, dan lebih tahan terhadap keausan ( abrasion ),  fragmentasi  ( fragmentation ), dan spalling (Felany,  2004).  Serat  yang digunakan  dapat  berasal  dari  bahan  alami seperti asbestos, sisal dan cellulose maupun bahan buatan seperti gelas, baja, karbon, dan polymer (Winarto, 2017).
Salah  satu  serat  polimer  yang  mudah didapatkan dan banyak ditemukan dilingkungan  sekitar  adalah  plastik.  Plastik merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik Lingkungan  Hidup  Indonesia  (2018)  pada tahun  2016  jumlah  timbulan  sampah  di Indonesia  mencapai  65.200.000  ton  per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456  orang.  Hal  ini  menunjukkan dengan  bertambahnya  angka  penduduk tentunya  juga  akan  meningkatkan  jumlah timbulan  sampah.    Muchammad  (2018) dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa penggunaan  plastik  mengalami  kenaikan rata-rata  200  ton  per  tahun.  Hal  ini berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan  Hidup,  setiap  hari  penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang  atau  sebanyak  189  ribu  ton  per  hari. Dan 15 persen dari jumlah sampah tersebut berasal dari plastik, atau sekitar 28,4 ribu ton per hari.
Salah satu contoh sampah plastik adalah tali beneser. Tali beneser atau polypropylene strapping band adalah tali plastik yang biasa digunakan  untuk  pengemasan  barang..Tali beneser  adalah  contoh  serat  polimer  dari jenis  termoplastik.  Tali  beneser  memiliki kuat  tarik  yang  besar,  hal  ini  dibuktikan berdasarkan hasil pengujian kuat tarik serat tali  beneser  yang  telah  dilakukan  di Laboratorium  Uji  Unit  Industri  Bahan  dan Barang Teknik, serat tali beneser memiliki
Pemanfaatan Limbah Serat… (Afifah/ hal. 51-56)
kuat tarik sebesar 527,9 kgf/cm 2 atau 51,77 MPa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  revelan yang  dikakukan  oleh  (Syahputra,  2012; Hasanr,  Tatong,    Tole,  n.d.,  2013;  dan Khairizal,  Kurniawandy,    Kamaldi  2015) dapat diketahui bahwa penggunaan serat tali beneser memiliki pengaruh terhadap peningkatan  nilai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah beton.
Pada penelitian ini serat yang digunakan  sebagai  bahan  tambah  adalah serat tali beneser dengan ukuran penampang serat  2-3  mm  dan  panjang  60  mm.  Kadar penambahan serat 0 kg/m 3 , 0,25 kg/m 3 , 0,50 kg/m 3 ,  0,75  kg/m 3 ,  dan  1  kg/m 3 guna meningkatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  penambahan  serat  tali beneser dapat meningkatkan kuat tekan dan kuat  tarik  belah  beton  dan  seberapa  besar perbedaan  nilai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah  beton  normal  dengan  beton  serat  tali beneser?

## METODE
Metode  pada  penelitian  ini  adalah eksperimen  dengan  benda  uji  berbentuk silinder ukuran 150 mm x 300 mm dengan penambahan  serat  tali  beneser  berukuran penampang  2-3  mm  dan  panjang  60  mm. Kadar  penambahan  serat,  yaitu  0  kg/m 3 , 0,25  kg/m 3 ,  0,50  kg/m 3 ,  0,75  kg/m 3 ,  dan  1 kg/m 3 dengan  pembuatan  beton  mengacu pada SNI 03-2834-2000.
Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini adalah 30 sampel. Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan dan kuat tarik belah beton saat umur beton 28 hari.
Pelaksanaan pembuatan benda uji beton dilakukan di Laboratorium Bahan, Fakultas Teknik,  Universitas  Negeri  Jakarta  pada Desember 2020 – Januari 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Slump
Pengujian slump dilakukan  setelah dilakukan  proses  pengadukan  material penyusun beton. Nilai slump rencana, yaitu 25  –  75  mm.  Berdasarkan  tabel  1,  hasil pengujian  seluruh  variasi  memenuhi  nilai slump rencana.
Tabel 1. Hasil Uji Slump No. Benda Uji Nilai Slump 1. Beton Serat 0 kg/m3 (Normal) 50 mm 2. Beton Serat 0,25 kg/m3 48 mm 3. Beton Serat 0,5 kg/m3 46 mm 4. Beton Serat 0,75 kg/m3 45 mm 5. Beton Serat 1 kg/m3 44 mm

## Berat Isi Beton
Setelah  dilakukan  perendaman  benda uji  selama  28  hari,  benda  uji  kemudian ditimbang  untuk  mengetahui  berat  isi  dari masing-masing  benda  uji.  Berat  isi  beton rencana, yaitu 2319,35 kg/m 3 .
Tabel 2. Hasil Berat Isi Beton Kadar Kuat Tekan Kuat Tarik Belah 0 kg/m 3 2246,54 kg/m 3 2153,46 kg/m 3 0,25 kg/m 3 2233,33 kg/m 3 2118,36 kg/m 3 0,5 kg/m 3 2261,01 kg/m 3 2171,51 kg/m 3 0,75 kg/m 3 2250,88 kg/m 3 2081,76 kg/m 3 1 kg/m 3 2228,93 kg/m 3 2096,23 kg/m 3
Berdasarkan  tabel  2,  seluruh  berat  isi beton untuk kuat tekan dan kuat tarik belah tidak  ada  yang  mencapai  berat  isi  beton rencana.  Secara  keseluruhan  rata-rata  berat isi  beton,  yaitu  2184,20  kg/m 3 yang  berarti telah  mencapai  94,17%  dari  berat  isi rencana.

## Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan pada umur beton 28 hari dengan menggunakan  mesin  uji  tekan.  Hasil penelitian  yang  didapat  adalah  ,  nilai  kuat tekan beton untuk variasi penambahan serat 0,25  kg/m3  dan  0,75  kg/m3  lebih  rendah dibanding dengan beton normal tanpa serat. Sedangkan untuk  variasi  penambahan serat 0,5  kg/m3  dan  1  kg/m3  lebih  tinggi dibanding dengan beton normal tanpa serat. Nilai  kuat  tekan  optimum  yang  didapat sebesar 16,608 MPa pada penambahan serat 0,5 kg/m 3 .

## Pemanfaatan Limbah Serat… (Afifah/ hal. 51-56)

## Gambar 1. Grafik Nilai Kuat Tekan

## Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton dilakukan pada umur beton 28 hari dengan menggunakan  mesin  uji  tekan.  Hasil penelitian  yang  didapat  untuk  masing- masing  variasi  berturut-turut  adalah  1,42 MPa,  0,8  MPa,  1,53  MPa,  1,06  MPa,  dan 1,13  MPa.  Nilai  kuat  tarik  belah  optimum yang didapat adalah 1,53 MPa pada variasi penambahan serat 0,5 kg/m 3 .
Gambar 2. Grafik Nilai Kuat Tarik Belah Beton

## Analisis Keseluruhan Penelitian
Hasil uji keseluruhan penelitian meliputi  nilai slump, berat  isi  beton,  dan nilai kuat tekan beton untuk umur beton 28 hari.
Gambar 3. Hubungan Nilai Slump, Berat Isi Beton, dan Nilai Kuat Tekan Beton
Berdasarkan  Gambar  3,  nilai slump menurun seiring dengan banyaknya penambahan  serat  dalam  campuran  beton. Besarnya  nilai  berat  isi  beton  berpengaruh terhadap nilai kuat tekan beton. Beton yang memiliki berat isi yang berat memiliki kuat tekan  yang  lebih  tinggi  dibanding  dengan beton dengan berat isi yang lebih ringan. Hal ini  disebabkan  karena  proses  pemadatan yang  kurang  baik  sehingga  beton  memiliki rongga  atau  celah  yang  membuatnya keropos  dan  lebih  ringan  dibanding  beton tanpa rongga.
Hasil uji keseluruhan penelitian meliputi  nilai slump, berat  isi  beton,  dan nilai  kuat  tarik  belah  beton  untuk  umur beton 28 hari.
Gambar 4. Hubungan Nilai Slump, Berat Isi Beton, dan Nilai Kuat Tarik Belah Beton
Berdasarkan  Gambar  4,  nilai slump menurun seiring dengan banyaknya penambahan  serat  dalam  campuran  beton. Besarnya  nilai  berat  isi  beton  berpengaruh terhadap nilai kuat tarik belah beton. Beton yang memiliki berat isi yang berat memiliki kuat tarik belah yang lebih tinggi dibanding dengan  beton  dengan  berat  isi  yang  lebih ringan.  Hal  ini  disebabkan  karena  proses pemadatan yang kurang baik sehingga beton memiliki rongga atau celah yang membuatnya  keropos  dan  lebih  ringan dibanding beton tanpa rongga.
Hasil uji keseluruhan penelitian meliputi nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton umur 28 hari.
12.55 8.87 16.608 11.418 12.644 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 kg/m3 0,25 kg/m3 0,5 kg/m3 0,75 kg/m3 1 kg/m3 Ku at T ek an (M P a) Penambahan Serat Kuat Tekan 1.42 0.8 1.53 1.06 1.13 0 0.5 1 1.5 2 0 kg/m3 0,25 kg/m3 0,5 kg/m3 0,75 kg/m3 1 kg/m3 K ua t Ta ri k B e la h (M Pa ) Penambahan Serat 2246.54 2233.33 2261.01 2250.88 2228.93 5 4.8 4.6 4.5 4.4 12.55 8.87 16.608 11.418 12.644 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 Kadar Serat Tali Beneser (kg/m3)
Berat Isi Beton Nilai Slump Kuat Tekan 2153.46 2118.36 2171.51 2081.76 2096.23 5 4.8 4.6 4.5 4.4 1.42 0.8 1.53 1.06 1.13 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 0 1 2 3 4 5 6 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 Kadar Serat Tali Beneser (kg/m3) Berat Isi Beton Nilai Slump
Kuat Tarik Belah
Pemanfaatan Limbah Serat… (Afifah/ hal. 51-56)
Gambar 5. Hubungan Nilai Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton
Berdasarkan  Gambar  5,  grafik  tersebut menujukkan nilai kuat tarik belah beton pada beton  normal  1,42  MPa  atau  11,31%  dari nilai  kuat  tekan  beton  normal.  Pada penambahan  serat  0,25  kg/m 3 didapat  nilai kuat tarik belah sebesar 0,8 MPa atau 9,01% dari  nilai  kuat  tekannya.  Pada  penambahan serat 0,5 kg/m 3 didapat nilai kuat tarik belah 1,53  MPa  atau  9,21%  dari  nilai  kuat tekannya.  Pada  penambahan  serat  0,75 kg/m 3 didapat nilai kuat tarik belah sebesar 1,06  MPa  atau  9,28%  dari  nilai  kuat tekannya. Penambahan serat 1 kg/m 3 didapat nilai kuat tarik belah 1,13 MPa atau 8,94% dari nilai kuat tekannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan:
1. Semakin banyak penambahan serat  tali beneser dalam adukan beton mengakibatkan nilai slump yang dihasilkan menurun.
2. Nilai  kuat  tekan  optimum  berada  pada penambahan  serat  0,5  kg/m 3, yaitu sebesar  16,608  MPa  atau  naik  32,33% dari nilai kuat tekan beton normal.
3. Nilai  kuat  tarik  belah  optimum  berada pada  penambahan  serat  0,53  kg/m 3 , yaitu  1,53  MPa  atau  naik  7,74%  dari nilai kuat tarik belah beton normal.
4. Nilai  kuat  tarik  belah  beton  berkisar antara  8,94%  -  11,31  %  dari  nilai  kuat tekannya.
5. Seluruh hasil uji kuat tekan beton tidak mencapai  nilai  kuat  rencana,  yaitu  30 MPa. Hasil uji kuat tekan beton berkisar antara  8,87  MPa  –  16,608  MPa  dan cenderung tidak memenuhi persyaratan nilai kuat tekan minimal yang diizinkan untuk  perkerasan  kaku  berdasarkan  Pd T-14-2003, yaitu di atas 16 MPa.
6. Hasil uji kuat tarik belah beton berkisar antara  0,8  MPa  –  1,53  MPa  dan cenderung tidak memenuhi persyaratan nilai  kuat  tarik  belah  minimal  yang diizinkan untuk perkerasan kaku berdasarkan Pd T-14-2003, yaitu di atas 2,19 MPa.

## SARAN
Untuk  memperoleh  hasil  beton  yang lebih  baik  dengan  menggunakan  serat  tali beneser sebagai bahan tambah dalam beton, maka disarankan sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  penelitian  selanjutnya untuk  mendapatkan  nilai  optimum penambahan  serat  tali  beneser  dengan menggunakan variasi serta panjang dan ukuran penampang serat yang berbeda.
2. Pemilihan  material  penyusun  beton dengan  kualitas  yang  lebih  baik  dan sesuai standar agar menghasilkan mutu beton yang lebih baik.
3. Perlu  dilakukan mix  design yang  tepat dengan  cara  melakukan  perbaikan proporsi  pada trial  mix sehingga  beton normal  (sebelum  ditambah  serat  tali beneser) mencapai kuat tekan rencana.
4. Perlu  dilakukan curing (pemeliharaan) yang  tepat  dan  benar  terutama  ketika beton  selesai  dicetak  dan  masih  dalam cetakan  (hari  pertama)  sebelum  beton direndam  dalam  air,  agar  tercapai  kuat tekan rencana.
5. Beton  yang tersisa di mixer dikeluarkan dan diaduk secara manual dengan beton yang  telah  dikeluarkan  sebelumnya sehingga tidak ada beton dan serat yang terbuang.
6. Pada  saat  proses  memasukkan  adonan beton  segar  ke  dalam  cetakan  beton
12.55 8.87 16.608 11.418 12.644 1.42 0.8 1.53 1.06 1.13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 0.25 0.5 0.75 1 Kuat Tekan Kuat Tarik Belah
Pemanfaatan Limbah Serat… (Afifah/ hal. 51-56)
hendaknya perhatikan permukaan dalam mesin molen untuk meminimalisir menempelnya serat pada permukaan dinding dalam mesin molen.
7. Proses  pemadatan  harap  diperhatikan dan  dilakukan  dengan  baik  agar meminimalisir lubang (void) pada beton yang  menyebabkan  beton  menjadi keropos.
8. Melakukan  penelitian  lanjutan  terkait pengaruh  serat  tali  beneser  pada  kuat tarik lentur beton.
(Badan Pusat Statistik, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Statistik
Lingkungan  Hidup  Indonesia  2018 . Badan Pusat Statistik (BPS). https://www.bps.go.id/publication/201 8/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/s tatistik-lingkungan-hidup-indonesia- 2018.html
Felany, D. (2004). Tinjauan Kuat Desak dan Kuat  Tarik  Belah  Beton  dengan Penambahan Serat Tali Beneser .
Hasanr,  H.,  Tatong,  B.,    Tole,  J.  (2013). Pengaruh  Penambahan  Polypropylene Fiber  Mesh  Terhadap  Sifat  Meka nis Beton. Majalah Ilmiah Mektek, 12–19.
Khairizal, Y., Kurniawandy, A.,  Kamaldi,
A. (2015). Pengaruh Penambahan Serat
Polypropylene Terhadap Sifat Mekanis Beton Normal. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau, 2(2), 1–11.
Lestari, I. G. A. A. I. (2013). Perbandingan Perkerasan  Kaku  dan  Perkerasan
Lentur. Jurnal Transportasi , 7(1), 128– 134.
Muchammad. (2018). Analisis Pemanfaatan
Limbah Sampah Plastik Jenis
Polypropylene  Menjadi  Bahan  Bakar
Alternatif. Jurnal  Ilmiah  Momentum ,
14 (1),69–74.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.364 99/jim.v14i1.2189
Mulyono,  T.  (2004). Teknologi  Beton (1st ed.). Andi.
Safitri,  P.  A.,  Purba,  W.  S.,    Zulkifli,  M.
(2018). Statistik  Lingkungan  Hidup Indonesia (S. S. L. Hidup (ed.)). Badan Pusat Statistik.
Surahyo, A. (2019). Concrete Construction (1st ed). Springer International
Publishing. Syahputra, M. (2012). Optimasi
Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Berjenis Polypropylene Sebagai Serat Pada Sifat Mekanis  dan  Pola  Retak  Beton. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. Winarto, S. (2017). Pemanfaatan Serat  Ijuk Sebagai  Material  Campuran  Dalam Beton Untuk Meningkatkan Kemampuan  Beton  Menahan  Beban Tekan.  Studi  Kasus:  Pembangunan Homestay Singonegaran Kediri. UKaRsT , 1(1), 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.307 37/u%20karst.v1i1.79